( 1009 ) 

 c'est cette question intéressante que j'ai résolue, je crois, d'une manière 

 complète. 



>* Il résulte de mes analyses que les résidus de platine peuvent être, quant 

 à leur composition, divisés en trois classes. 



» 1°. Le résidu en poudre est un mélange d'iridium et de rhodium; il pro- 

 vient de dissolutions acides précipitées par le fer et ne retient que de petites 

 quantités d'osmium : les métaux qui forment ce résidu se sont dissous dans 

 l'eau régale à la faveur du bichlorure de platine. 



» 2°. Le résidu en paillettes, qui est connu de tous les chimistes et auquel 

 on donne le nom impropre A'osmiure diridium, est un alliage quaternaire 

 d'iridium, de ruthénium, de rhodium et d'osmium : le rhodium ne se trouve 

 dans ces paillettes qu'en petite quantité. 



» 3°. Le troisième résidu, que je nommerai le résidu en grains, est formé 

 essentiellement de rhodium, d'osmium et d'iridium. 



» Ainsi, pour obtenir le rhodium, on doit opérer sur les résidus en pou- 

 dre et en grain ; les trois espèces dé résidus conviennent à la préparation 

 de l'iridium ; les résidus en paillettes permettent seuls de préparer facile- 

 ment le ruthénium : quant à l'osmium, il faut le retirer principalement des 

 résidus en grains et en paillettes. 



» Ces résultats analytiques étant une fois établis, je vais faire connaître 

 actuellement la méthode que j'emploie pour attaquer les résidus de la mine 

 de platine : elle diffère complètement de celle que j'avais décrite dans un 

 travail précédent, et repose, d'une part, sur la grande fixité de l'oxyde de 

 ruthénium et, d'autre part, sur les analogies frappantes que l'osmium pré- 

 sente avec l'arsenic. Je prendrai comme exemple le résidu en paillettes. 



» L'oxyde de ruthénium pouvant supporter une température rouge sans 

 se décomposer, et l'osmium éprouvant un véritable grillage par l'action de 

 l'oxygène, en donnant naissance à un acide volatil comme le soufre et l'ar- 

 senic, j'ai pensé que le résidu de la mine de platine pourrait être soumis au 

 grillage et se décomposer comme les sulfures et les arséniures métalliques : 

 l'expérience est venue confirmer de la manière la plus heureuse ma prévi- 

 sion et donner un résultat intéressant que je n'avais pas prévu; car, en gril- 

 lant le résidu de platine, non-seulement j'ai obtenu de l'acide osmique 

 très-pur et en grande quantité, mais j'ai produit encore, en cristaux bien 

 déterminés, l'oxyde de ruthénium qui, jusqu'alors, n'était pas connu sous 

 cet état. 



» Sans m'arrêter ici aux tâtonnements que j'ai dû faire pour régulariser 

 le grillage du résidu de platine, je vais décrire l'appareil qui a fonctionné 



C. R. , i854, 1" Semestre. (T. XXXVIII, N» 85.) 1 3o 



